Minerallagerstätten. 



-275- 



fest, daß isomorphe Mischlingen von PbS mit Silbererzen nicht vorhanden 

 sind, daß bis zn einem Gehalt des reinen PbS von 0,1 % Ag meist mir 

 submikroskopische Partikel vorhanden sind, während bei höheren Gehalten 

 die Tropfen der Silbererze größer weiden. 



F a h 1 e r z. Da Bleiglanz stets jünger ist als Fahlerz und dieses 

 stets verdrängt, so ist der ursprüngliche Silberlieferant das Fahlerz, 

 und die „Tropfeu* der Silbererze in Bleiglanz sind meist Verdrängungsreste 

 im Fahlerz oder chemische Aufspaltungsprodukte aus dem bei der Ver- 

 drängung in Lösung gegangenen Teil des Fahlerzes. Es sind alle Uber- 

 gänge in den aszendenten Zementationsstrukturen zu sehen, vor allem 

 sehr häufig die „eutektische" Verdrängungsstruktur. 



III. Junge Silber mineralieu. 



Stromeyerit, Cu 2 S.Ag 2 S. Es wurden hauptsächlich 2 Arten des 

 Vorkommens festgestellt: einmal als gangförmige Verdrängung in Fahlerz 

 und als letzte Verdrängung von Buntkupferkies, zusammen mit Kupferglanz, 

 mit dem Stromeyerit dann stets in inniger mechanischer Verwachsung 

 auftritt, die sehr ausführlich an Hand ausgezeichneter Mikrophotos be- 

 sprochen sind. Meist deszendent. 



Lichtes und dunkles Kotgültigerz. Sie verdrängen Zink- 

 blende, Fahlerz und Bleiglanz, und ragen gern mit freien Kristallendigungen, 

 auf anderen Sulfiden aufsitzend, in Lösungshohlräume hinein, die durch 

 die Zementationsprozesse gebildet wurden. Meist deszendent. 



Stephanit, 5AgjS.Sb 2 S s . Kommt ähnlich wie die Botgültigerze 

 vor, scheint aber besondere Vorliebe zur Verdrängung von Gangarten 

 zu haben, selbst von Feldspäten. 



Polybasit, 9 Ag 2 S . (Cu 2 S) Sb 2 S„. Kommt meist in derselben 

 Art vor wie die vorigen. In Tonopah ist es indessen auch als aszendentes 

 Mineral bekannt geworden. Gleiches Vorkommen besitzt Pearceit, das 

 entsprechende As-Mineral, das sehr gern in schöner „eutek tischer K Ver- 

 drängungsstruktur mit Bleiglanz gefunden wird, und dann auch aszen- 

 dent ist. 



Silber glänz. Wenngleich er meist als deszendentes Zementationserz 

 vorkommt , so sind doch auch nicht wenige ganz zweifellose aszendente 

 Vorkommen bekannt (Comstock, Tonopah). Sowohl Verdrängungen in 

 Sulfiden als auch in Gangarten sin$ bekannt. Außerordentlich feine Ver- 

 wachsungen von Silberglanz und Kupferkies sind bekannt. 



Gediegen Silber. Bildet sich aus allen reicheren Ag-Mineralien, 

 vornehmlich aus Silberglanz, oft als Überzüge. Manche komplexe Silber- 

 sulfosalze spalten sich gern , und stets wird dabei ged. Ag freigesetzt. 

 Oft ist dies bei den stärksten Vergrößerungen gerade noch sichtbar, vor 

 allem bei Stromeyerit. 



Horn silber. Kommt unter gewissen Umständen vor, stets durch 

 deszendente Cl-haltige Lösungen hervorgebracht. 



H u n t i 1 i t (Ag 8 As?) und Dyskrasit, Ag 3 Sb bis Ag 6 Sb. Seltene 

 Mineralien, deren Mikrostruktur ebenso wie ihre ungewöhnliche Formel 

 zu zeigen scheint, daß Gemenge vorliegen. 



s* 



